PHYSIQUE. 367 



CONDl'CTI- 

 TEMPéUATfRE. IIILITÉ. 



1440".... nne expérience 2,.')8 



iKtHt liquide 2,6 

 point de fusion. },',, . ... 



'^ [ Ktat solide 5,2 



!■« expérienre 0,9.5) 



/ 358". ... ; 2e expérience 0,966 



1 / Moyenne 0,958 



Plomb < ^ 



\ 800».... une expérience 0,771 



f l État liquide 1,0 



point de fusion. { ,',, . ,. , , „ 



' ( htiit solide 1.9 



U" expérience 2,79 



440O.. . V*^* expérieme 2.46 



Cadmium J [ Moyenne 2,62 



Ktat liquide 2,8 



5,0 



y l'e expérience 0,790 



j l Ktat liquide. . . 

 { point de fusion. { ^lat solide 



Antimoine. 



861'" 2« expérience 0,776 



( Moyenne 0,783 



État liquide 0,84 



de . 0,.59 



t Mal iiqi 

 point de fusion, j ^.^ ^ ^^^^ 



On n'a pu fondre dans la vapeur de cadmium ni le zinc ni le 

 cadmium à cause de l'o.xydalion. 



Conilmions. — On a conslaté pour rélain, le plomb, le bis- 

 muth el l'aiilimoine, que la résistance aus^mcnle à partir du point 

 de fusion jusqu'à la limite supérieure doiil on disposait. L'aui;- 

 menlation totale correspondant à 500 degrés entre 558 el 860 

 degiés, divisée par la l'ésistance à 358 dettiés, est de 0,52 pour 

 l'étain, de 0,24 pour le plomb et de 0,18 pour le bi.snnilh, quan- 

 tités notablement différentes el toutes plus petites que celle que 

 l'on trouve pour le mercure en se serv.nit de son coefficient 

 connu. 



Pour tous les métaux ci-dessus, il y a une variation brusque 

 de résistance correspondant au changement d'étal. Pour l'étain, 

 le plomb, le cadmium et le zinc, la l'ésislancn augmente à peu 

 près du simple au double , pour le bismuth el ranlimoine la va- 



